этюды по КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 1 7 



щенныхъ растворовъ квасцовъ и буры въ различныхъ отношвн1яхъ, или растворен1емъ по- 

 рошка буры въ насыщенномъ раствор'Ь квасцовъ и обратно. 



Ниже приведены только немног1я изъ огромнаго количества произведенныхъ мною 

 .опытовъ и наблюденш, характеризующихъ т'Ьусловхя, при которыхъ происходитъ перем-Ьна 

 октаэдрической Формы квасцовъ въ кубическую. 



Иристаллизац1я кал1евыхъ квасцовъ въ присутств1и буры. 



Взято 1500 к. с. воды. Посл'Ьдняя была нагрета до 60 — 70° С; въней растворено 

 калхевыхъ квасцовъ 227 гр. (количество, необходимое для насыщеннаго раствора при 20° С.) 

 Въ тепломъ раствор'Ь квасцовъ растворено 31 гр. буры. 



Образовавшшся при этомъ б4лый творожистый осадокъ растворился при продолжи - 

 тельномъ пом'Ьшиван1и почти сполна; осталось небольшое количество мути. 



На другой день 1;. 19° С; въ стакан-Ь выд'Ьлились въ небольшомъ количеств'Ь крупные 

 кристаллы квасцовъ октаэдрической Формы. 



Такую же простую октаэдрическую Форму безъ комбинащй им-Ьли и бол4е мелкхе кри- 

 сталлы, висЬвшге на поверхностной пленк'6 раствора. Только у нйкоторыхъ кристалловъ, 

 да и то на одномъ — двухъ углахъ октаэдра видн'Ьлись узенькхя площадки куба. 



Характерно, что у висячихъ кристалликовъ съ верхней стороны наблюдаются воронко- 

 образный углубления, что впрочемъ многократно зам'Ьчалось и ран'Ье. 



Въ течеши двухъ недель выд-Ьлялись октаэдрическхе кристаллы квасцовъ въ постоян- 

 ной комбинащй {100| и {110}, им^вшихъ видъ маленькихъ площадокъ, т. е. въ обычной 

 Форм-б, присущей начальной стад1и роста квасцовъ (при увеличен1и объемовъ кристалловъ 

 эти комбинащонныя Формы постепенно исчезаютъ). 



Такихъ кристалловъ въ течен1и двухъ нед'Ьль выд'Ьлилось 106 граммовъ. Посл-Ь этого пе- 

 рщда въ течен1и нед'Ьли выд-блилось небольшое количество кристалловъ, всего 3,4 грам., 

 въ которыхъ хотя и сохраняется общ1Й октаэдрическ1Й габитусъ кристалловъ, однако ком- 

 бинащонныя плоскости {100| постепенно становятся развитие, а грани {110} наоборотъ — 

 постепенно исчезаютъ. 



Стремленхе развить кубическхя грани видно также изъ того, что на крупиыхъ октаэдриче- 

 скихъ кристаллахъ, положенныхъ въ растворъ для рощенхя, уже стали развиваться, хотя 

 еще и медленно и подчиненно, кубическ1я площадки. 



Чрезъ четыре дня выд-блилось всего 1,5 грамма кристалловъ, между которыми обык- 

 новенна почти средняя кубо-октаэдрическая Форма. 



Посл'Ь дальн'Ьйшаго двухдневнаго стоян1я выд-блилось только 0,4 грамма кристалли- 

 ковъ, кубической Формы, съ небольшими гранями {111}; кром-Ь того на бол'бе мелкихъ 

 кристалликахъ видн'Ьются узенькхя площадки {110}. 



Зд-Ьсь обращаетъ на себя вниманхе быстрое паден1е количества выд'Ьляющихся изъ 



Зап. Фна.-Мат. Отд. 3 



